- 196 - 



Mineralogie. 



— violett. Werden grüne Kristalle schnell erhitzt, so zeigen dieselben 

 folgenden Pleochroismus : a-Achse = violett. c-Achse = lavendel. Während 

 der Erhitzung von grünen Kristallen fallen der mittlere Brechungsindex 

 von 1,560 bis auf 1,448, und die mittlere Doppelbrechung von 0,032 bis 

 auf mindestens 0,003 ab. Die Veränderungen der Brechungsiudizes und 

 der Doppelbrechung sind von einem Wasserverlust des Kristalls begleitet. 

 In den grünen Kristallen ist die vertikale Achse die Richtung kleinster 

 Geschwindigkeit, während in den lavendelgefärbten diese Achse als die 

 Richtung größter Geschwindigkeit zu beobachten ist. Die Brechungs- 

 indizes nach Erhitzung wurden wie folgt bestimmt: « = 1,447, ß = 1.448. 

 y = 1,450, y — a .= 0,003. 



Die folgende Zusammenstellung zeigt die Verwandtschaft dieses 

 Minerals mit Skorodit. Strengit und Phosphosiderit. 



Mineral 



Achsen- 

 ebene 



Charakter 





2E 



Mittlerer 

 Index 



Doppel- 

 brechung 



Variscit .... 



b (010) 



; + 



_ (001) 



113° 



1,560 



0,03 



Skorodit .... 



a (100) 



+ 



j_ (001) 



130 





0,03 



Strengit .... 



a (100) 



+ 



_(001) 



60 



1.825 



0,03 



Phosphosiderit . 



b (010) 



+ 



1 (001) 



126 



1,73 





Verf. glaubt, daß Barrandit vielleicht als eine isomorphe Mischung 

 von Variscit und Strengit aufzufassen ist, dagegen sprechen jedoch die 

 Dichte und Brechungsexponenten. 



Die Elemente der Kristallisation sind: a : b : c = 0,8952 : 1 : 1.0957; 

 b (010) : m (110) = 48° 10' ; b (010) : e (012) = 61° 17'. Drei verschiedene 

 Orientierungen werden besprochen und mit denen von Skorodit, Strengit 

 und Phosphosiderit verglichen. Zwillinge nach (102). Die beobachteten 

 Formen sind b (010), m (110) und e (012). 



Das spezifische Gewicht des grünen Minerals ist 2,54. Vor dem 

 Lötrohr ändert sich das grüne Mineral, indem es Wasser abgibt und 

 lavendelgefärbt wird. Das gepulverte Material ist in kochender HCl 

 unlöslich, ist aber leicht nach Erhitzung und Wasserabgabe und der damit 

 verbundenen Änderung der Farbe in Säuren löslich. Die chemische Analyse 

 ergab folgende Resultate: 



Prozent Molekularverhältnisse 



H 2 22,68 1,260 = 4,00 



j£o 5 ......... 44,73 0,315 = 1,00 



V 2 Os • • 0,32 0,002 



Cr 2 3 . 0.18 0,001 1 1 02 



Fe 2 0, 0,06 — I 



aCo 3 32,40 0,318 



Ni. Co, Cu, Mn, As, Ca, Mg nicht gegenwärtig 

 Summa .... 100,37 



